Ueber das System Ca C 3 — Na AI Si 4 etc. 



49 



verstäubenden feinpulverigen Siliciumdioxyds), im elektrischen 

 Widerstandsofen (Heraeusscher Platinbandofen) bei von 400° 

 an von 100° zu 10.0° steigender Temperatur immer wieder 

 von neuem eine Stunde lang erhitzt, dann langsam abgekühlt, 

 nochmals durchgerieben usf., bis bei ca. 1000° das Pulver 

 etwas zu sintern anfing und dichter wurde. Die solcherart 

 gewonnene Substanz wurde nochmals fein gepulvert und dann 

 12 Stunden lang auf 1050—1100° erwärmt; das Resultat war 

 ein feines Pulver von lauter sehr kleinen mikroskopischen 

 Kriställchen von Nephelin, mit allen typischen Eigenschaften 

 der synthetischen Präparate 1 . 



Mit diesem synthetischen Nephelinpräparat und dem reinen 

 Calciumcarbonat wurden die in Tab. 1, p. 60, angegebenen 

 Mischungen hergestellt, alsdann in dem Druckapparat unter all- 

 mählicher Steigerung desDruckes von demEigendruck der Kohlen- 

 säureflaschen (bei Zimmertemperatur etwa 45 — 55 kg/cm 2 ) bis 

 auf 110 kg/cm 2 erhitzt. Es wurden sowohl Erhitzungs- wie*Ab- 

 kühlungskurven aufgenommen. Vor allen Dingen wurde nach 

 eben eingetretener Schmelzung der Beschickung eine weitere 

 Erhitzung möglichst vermieden, damit keinesfalls eine Disso- 

 ziation des Carbonates eintreten konnte. Jedenfalls ist die von 

 Boeke ehedem bei Untersuchung des Systems Ca C 3 — Ca vor- 

 genommene Erhitzung der Beschickung auf 1400— 1450°, „um 

 auch die oberen kälteren Teile derselben zum Schmelzen zu 

 bringen ' : , bei den vorliegenden Versuchen streng vermieden. 

 Dagegen bewährt sich hier auf das beste die neue Bauart 

 der innen gewickelten Öfen, insofern dieselben auf 2 — 3 cm 

 Länge in der Mitte der Wicklung eine praktisch durchaus 

 gleichmäßige Temperatur einzustellen erlauben, ein Vorteil, 

 den Boeke bei seinen Öfen niemals erreichen konnte. Ge- 

 meinsam ist allen ein ausgeprägter Haltepunkt bei 1190 ± 5°, 

 welcher der elektischen Verfestigung zwischen den Kristall- 

 arten Calcit und der Verbindung 3 Ne . Ca C 3 entspricht, 

 welch letztere ihrerseits mit deutlichem Wärmeeffekt bei 

 1253 ± 5° inkongruent schmilzt. Die erstarrten Schmelzen 

 waren stets kristallin ausgebildet und nicht glasig entwickelt ; 

 die Wärmeeffekte waren selbst bei den nur geringen zur Ver- 



1 N. L. Bowen, Am. Journ. of sc. [4.] 1912. 38. 551. 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1922. Bd. II. 4 



